460 



A. Matthiesen, über die elektrische Leitungsfähig- 

 keit der Legirungen. — M. gibt eine Reihe von Tabellen, in de- 

 nen die Resultate zahlreicher Versuche zusammengestellt sind. Die 

 Legierungen wurden in Drähte gepresst und ihre Leitungsfähigkeit 

 mit Hülfe einer schon früher beschriebenen Methode bestimmt, wäh- 

 rend sie in erhitztem Steinöl lagen. Alle Drähte waren hart gezo- 

 gen und wurden mit einem hart gezogenen reinen Silberdraht, des- 

 sen Leitungsfähigkeit bei 0" C = 100 gesetzt ist, vergleichen. Dem- 

 nach lassen sich sämmtliche Metalle in zwei Klassen eintheilen : 1. in 

 solche, welche, wenn mit einander legirt, die Elektricität in dem Ver- 

 hältniss ihrer relativen Volumina leiten; 2. solche, welche legirt mit 

 einem Metall der Klasse 1. oder mit einander die Elektricität nicht 

 in dem Verhältniss ihrer Volumina leiten, sondern stets schlechter. 

 Zur ersten Klasse gehören Pb, Sn, Cd, Zn; zur zweiten Bi, Hg, Sb, 

 Pt, Pd, Fe, AI, Na, Au, Cu, Ag und wahrscheinlich die meisten der 

 übrigen Metalle. Auffallend ist es, dass manche Legierungen die 

 Elektricität schlechter leiten, als irgend eins der Metalle, aus denen 

 sie zusammengesetzt; ferner, wie rasch die Leitungsfähigkeit eines 

 der zweiten Klasse durch einen geringen Gehalt eines Metalles der 

 erstem Klasse abnimmt, während umgekehrt die Leitungsfähigkeit 

 des Metalls der Klasse 1. durch einen bedeutenden Procentgehalt an 

 Metall der Klasse 2. nur wenig afficirt wird. M. bringt dies in Zu- 

 sammenhang mit der völligen Umänderung aller andern physikali- 

 schen Eigenschaften, die man so häufig bei Legierungen wahrnehmen 

 kann; so wird das elastischste aller Metalle, Gold durch Legierung 

 mit nur kleinen Mengen von Zinn oder Blei spröde wie Glas. M. will 

 auch die Wärmeleitungsfähigkeit solcher Legirungen prüfen. Die 

 Frage, ob Legierungen chemische Verbindungen sind oder nicht, be- 

 antwortet M. dahin , dass die meisten derselben lediglich Lösungen 

 eines Metalls im andern sind, mit Ausnahme weniger, Gold-Zinn und 

 Gold-Blei-Legierungen. — {Poggend. Ann. Bd. HO, S. 190.) 



A. Matthiesen und Holtzmann, über die electri- 

 sche Leitungsfähigkeit des reinen Kupfers und deren 

 Verminderung durch Met alloide und Metalle. — M. und 

 H. bestimmten zunächst sorgfältig den Widerstand von einem Kupfer, 

 welches theils auf chemischen Wege, theils durch galvanischen Nie- 

 derschlag erhalten worden war. Die Leitungsfähigkeit desselben 

 ergab sich (verglichen mit der eines hartgezogenen Silberdrahtes = 

 100 bei 00) = 93,08 bei 18° 9. (Ries = 67,2, Lenz = 73,4, H. Davy 

 = 91,2, Christie = 66,0, Harris = 100, Ruff = 95,4, Pouillet = 73,0, 

 Arndtsen = 98,69). Peltiers Angabe, dass die Leitungsfähigkeit des 

 Kupfers durch Ausglühen vermehrt wird, fanden M. und H. bestätigt. 

 — Sauerstoff wird vom Kupfer hartnäckig zurückgehalten und konnte 

 ihn nur dadurch vollständig entzogen werden, dass man mehrere 

 Stunden einen Strom Wasserstoffgas durch das geschmolzene Kupfer 

 leitete. Ein Draht aus Kupfer, welcher mit Borax und Kochsalz bei 

 Luftzutritt geschmolzen war, ergab die Zahl 69,37 bei 230C., nach 



